Wachstumserscheinungen des Kupfers. Silbers und Goldes. 
23 
geringem Schwefelüberschuß war nach 24 Stunden aller Schwefel 
verschwunden, und es hatte sich eine dunkel bleigraue kristalline 
Masse gebildet. Dieses Kupfersulfid, welches etwas mehr Schwefel 
enthält, als der Formel S Cu 2 entsprach, wurde grob gepulvert in 
ein 4 cm hohes, zylinderförmig zusammengerolltes Kupferblech 
geschüttet, und dann in einem dicht anliegen- 
den luftleeren Glasröhrchen bei 500" C erhitzt. 
Nach 5 Tagen hatten sich zahlreiche, sein- 
kurze Kupferhärchen gebildet; nach Monaten 
hatten sie eine Länge von 13 mm erreicht. 
Wie bei den Versuchen mit Schwefelsilber saßen 
die Auswüchse ausschließlich am Sulfid und 
nicht am Kupferblech; auch kleine Körnchen 
des Sulfids, welche zwischen Glaswand und 
Blech gerutscht waren, zeigten feine Kupfer- 
härchen. Das Kupferblech hatte seine metal- 
lische Farbe unverändert bewahrt. Fig. 5 gibt 
ein etwas vergrößertes Bild des Versuchsrohrs. 
Um zwischen Kupfer und Sulfid eine innigere 
Berührung bei großer Oberfläche zu erzielen, 
wurde ein spiralförmig zusammengerollter, 1 cm 
breiter Kupferblechstreifen im Vakuumrohr mit 
wenig S erhitzt. Nach 24 Stunden bei 47 5° 
war das Kupfer fast überall mit einer dunkel 
bleigrauen Schicht von Sulfid bedeckt; freier 
Schwefel war nicht mehr vorhanden. Nach 
2 Tagen zeigten sich winzige Kupferhärchen, • 
welche jedoch sehr langsam wuchsen, nach 
1 Monat besaßen die Kupferauswüchse eine 
Länge von 1 cm. Eine Beschleunigung im Ver- 
gleich zum vorigen Versuch ist zwar einge- 
treten, doch ist das Resultat von 1 Monat nicht 
besser als bei Schwefelsilber in 1 Tage. 
Kupferglanzstückchen von Redruth, welche 
in ein 2 cm hohes, zylinderförmig zusammen- 
gerolltes Kupferblech geschüttet waren , zeigten nach 4 Tage 
langem Erhitzen im Vakuum bei 500° schwache Mooskupfer- 
bildung. 
Kupferglanz allein blieb bei gleicher Behandlung unverändert. 
Kristallisierter Kupferglanz von Bristol Mine (Connecticut) jedoch 
lieferte mit Kupferstückchen 4 Tage im Vakuum erhitzt keine 
Spur von Mooskupfer. 
Die beschriebenen Versuche beweisen, daß Haarkupfer 
durch Wechselwirkung zwischen SCu„ und metal- 
lischem Kupfer erzeugt werden kann, doch ist das 
Wachstum viel langsamer als beim Silber. 
